— 507 — 



in pochi casi forniscono un* immagine riconoscibile e determinabile in modo 

 sicuro. 



Pure striate sono sempre le facce della bipiramide trigonale e la dispo- 

 sizione di queste strie, parallele allo spigolo [412 . 100], insieme all'osser- 

 vazione delle figure di corrosione, ottenute mediante il solito attacco con 

 acido fluoridrico, servì alla orientazione delle forme cristalline. 



I romboedri acuti rappresentati da facce abbastanza ampie e sicuramente 

 distinguibili, sono tutti diretti: oltre i due già ricordati, sono pure discre- 

 tamente frequenti quelli di simbolo [13 5 5} e (944j : più rari (114 4) e {733!, 

 il quale ultimo trovai una volta sola, ma con una faccia ampia e brillante. 



Oltre i cristalli semplici, non son rari nel materiale raccolto anche i 

 soliti geminati di compenetrazione completa, svelati, oltre che dalle figure 

 di corrosione, dall'esistenza su di essi di facce di bipiramide e di trape- 

 zoedro sopra vertici consecutivi. 



Le forme semplici osservate sono dunque le seguenti: 



{211} , (100) , (221! , (13 2 2} , (311! , {11 4 4} 

 (13 5 5! , (733) , (9 4 4! , {412) , {fej , {8 5 10} . 



Nella tabella qui riportata i risultati della misura sono posti a confronto coi 

 dati del calcolo, ai quali si giunge in base al valore (100) . (221) = 46°15'52" 

 dato dal Kuppfer ed accettato dall' Hintze ( l ) : 



SPIGOLI 

 misurati 



ANGOLI OSSERVATI 



ANGOLI 

 calcolati 



N. 



Limiti 



Medie 



211:100 



15 



38°. 4' 





38°. 18' 



38°.13 



38°.13° 



100:212 



14 



103. 30 





103. 45 



103. 35 



103. 34 



100:221 



19 



46. 6 





46. 26 



46. 18 



46. 16 



13 2 2:100 



6 



12. 36 





13. 14 



12. 50 



12. 56 



311:100 



11 



26. 56 





27. 22 



27. 6 



27. 5 



1144:100 



2 



29. 13 





29. 14 



29. 13 \ 



29. 16 



13 5 g:100 



io. 



30. 28 





31. 5 



30. 45 



30. 44 1 



733:100 



1 









33. 41 



33. 43 



944:100 



5 



34. 33 





35. 7 



34. 51 



34. 45 



412:100 



23 



28. 45 





29. 8 



28. 54 



28. 54 



412:211 



12 



37. 43 





37. 59 



37. 57 



37. 58 



412:412 



11 



25. 43 





26. 4 



25. 53 



25. 57 



412:211 



7 



11.48 





12. 18 



12. 5 



12. 1 



412:221 



6 



54. 30 





55. 3 



54. 47 



54. 51 



8 510:412 



4 



25. 35 





26. 11 



25. 52 



25. 57 



8 5 10:112 



3 



11 47 





12. 11 



12. 3 



12. 1 



8 5 10:100 



3 



54. 40 





55. 1 



54. 50 



34. 51 



("■) C. Hintze, Handbuch der Mineralogie, voi. I, pag. 1266. 



